Evaluación de la resistencia de unión de postes anatómicos directos con diferentes protocolos de cementación adhesiva
Autor: Sanabria Porras, Rafael Leonardo
Asesor: Enciso Martínez, Ricardo (Thesis advisor)
Fecha: 2016-11-22
Programa: Bogotá - Medicina - Especialidad en Anestesiología y Reanimación
Facultad: Facultad de Medicina

Resumen: Objetivo: evaluar la interacción adhesiva entre postes anatómicos y dentina intraradicular  al emplear 4 protocolos diferentes de cementación adhesiva por medio  de ensayos push –out.  Metodología. se utilizaron 28 premolares humanos extraídos recientemente a los  cuales se le realizó tratamiento de endodoncia, se les incrementó el diámetro del  canal radicular para la posterior fabricación de poste anatómicos los cuales fueron  divididos aleatoriamente en 4 grupos n =7, de acuerdo a los siguientes  protocolos de cementación: G1= H3PO4 / Scotch Bond multirpropose/ RelyX ARC,  G2= Relyx U200, G3= ScotchBond Universal/ Relyx Ultimate G4=  H3PO4/ScotchBond Universal/ Relyx Ultimate. Después de la cementación, de  cada raíz se obtuvieron 6 discos de 1 mm cada uno (2 de cada tercio) para la  evaluación de la resistencia adhesiva mediante pruebas push out usando una  maquina universal de ensayos. Los datos obtenidos fueron analizados mediante  (ANOVA) y posteriormente el test de Tukey. El nivel de significación estadística  adoptado fue de 5% (α = 0,05).  Resultados. La doble interacción (sistema de cementación vs región radicular)  fue significativa (p  0,001), el grupo 4: (ULT CA) fue el único que presentó  valores estadísticamente semejantes en todos los tercios.  Conclusiones: El protocolo de cementación que emplea grabado previo con  ácido fosfórico al 37%, la aplicación de un adhesivo universal Scotch Bond  Universal y el cemento resinoso de polimerización dual relyx Ultimate puede  aumentar la supervivencia de postes anatómicos.

EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DE UNIÓN DE POSTES ANATÓMICOS
DIRECTOS CON DIFERENTES PROTOCOLOS DE CEMENTACIÓN
ADHESIVA.
Rafael Leonardo Sanabria Porras
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de odontología
Bogotá, Colombia
2016EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DE UNIÓN DE POSTES ANATÓMICOS
DIRECTOS CON DIFERENTES PROTOCOLOS DE CEMENTACIÓN
ADHESIVA.
Rafael Leonardo Sanabria Porras
Tesis o trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar al
título de:
Especialidad en rehabilitación oral.
Director:
Juan Norberto Calvo Ramirez. Profesor titular. Director grupo GRIMAD
Codirector:
Ricardo Enciso Martinez. Profesor
Línea de Investigación:
Línea de investigación en adhesión.
Grupo de Investigación:
GRIMAD
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de odontología
Bogotá, Colombia
2016Resumen
Objetivo: evaluar la interacción adhesiva entre postes anatómicos y dentina intra-
radicular al emplear 4 protocolos diferentes de cementación adhesiva por medio
de ensayos push –out.
Metodología. se utilizaron 28 premolares humanos extraídos recientemente a los
cuales se le realizó tratamiento de endodoncia, se les incrementó el diámetro del
canal radicular para la posterior fabricación de poste anatómicos los cuales fueron
divididos aleatoriamente en 4 grupos n =7, de acuerdo a los siguientes
protocolos de cementación: G1= H PO / Scotch Bond multirpropose/ RelyX ARC,
3 4
G2= Relyx U200, G3= ScotchBond Universal/ Relyx Ultimate G4=
H PO /ScotchBond Universal/ Relyx Ultimate. Después de la cementación, de
3 4
cada raíz se obtuvieron 6 discos de 1 mm cada uno (2 de cada tercio) para la
evaluación de la resistencia adhesiva mediante pruebas push out usando una
maquina universal de ensayos. Los datos obtenidos fueron analizados mediante
(ANOVA) y posteriormente el test de Tukey. El nivel de significación estadística
adoptado fue de 5% (α = 0,05).
Resultados. La doble interacción (sistema de cementación vs región radicular)
fue significativa (p < 0,001), el grupo 4: (ULT CA) fue el único que presentó
valores estadísticamente semejantes en todos los tercios.
Conclusiones: El protocolo de cementación que emplea grabado previo con
acido fosfórico al 37%, la aplicación de un adhesivo universal Scotch Bond
Universal y el cemento resinoso de polimerización dual relyx Ultimate puede
aumentar la supervivencia de postes anatómicos.
Palabras clave: Postes anatómicos, postes de fibra, cementación adhesiva,
Push out.Abstract
Aim: Assess the bond relationship between anatomic post and intraradicular
dentine when used 4 different protocols of bonding luted through of push out test.
Metodology. Human freshly extracted 28 humans premolars were endocontically
treated, later the canal diameter was increased for build anatomic post and
divided into 4 gruops (n:7) following the luting protocols G1= H PO / Scotch Bond
3 4
multipropose/ RelyX ARC, G2= Relyx U200, G3= ScotchBond Universal/ Relyx
Ultimate G4= H PO /ScotchBond Universal/ Relyx Ultimate. After luted, each root
3 4
was cuted in 6 root slices (discs) of 1 mm ( 2 slices for each radicular third) to
assess the bonding strength using universal testing machine. Data were analyzed
using ANOVA and test Tukey, the level of stadistic singnificance was 5% (α =
0,05).
Results. Signiticative double interaction (luting system and radicular region) was
observed ((p < 0,001). The group 4 was the only one that showed. similar results
in all thirds.
Conclusions. The bonding protocol that used the combination of etche with 37%
of phosphoric acid, followed by using universal scotch bond and relyx Ultimate
cement can increase the anatomic post survival.
Keywords: (Anatomic post, Fiber post, Adhesive cementation, Push out.)Contenido.
1. MARCO TEÓRICO 3
1.1 Dentina 3
1.1.1 Caracteristicas de la dentina tratada endodonticamente 5
1.2 Rehabilitación del diente tratado endonticamente 7
1.2.1 Consideraciones para el tratamiento de dientes tratados endondonticamente 8
1.2.2 Elementos de retención intraradicular colados 9
1.2.3 Elementos de retención intraradicular prefabricados 10
1.2.4 Elementos de retención colados vs prefabricados 12
1.2.5 Postes de fibra de vidrio 14
1.2.6 Cementación de postes 15
1.2.7 Adaptación de los postes a la anatomía del canal radicular 18
1.3 Pruebas de Push Out 19
2. DISEÑO METODOLÓGICO 21
2.1 Tipo de investigación 21
2.2 Población universo 21
2.3 Tamaño de la muestra 21
2.4 Unidad de estudio 21
2.5 Criterios de inclusión 21
2.6 Criterios de exclusión 21
2.7 Prueba estadística 22
2.8 Procedimiento 22
3. RESULTADOS. 32
4. DISCUSIÓN. 345. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 38
5.1 Conclusiones 38
5.2 Recomendaciones 38
6. BIBLIOGRAFÍA 39Lista de figuras
1. Esquema de thin slice push out. ................................................................................. 20
2. Limpieza, almacenamiento y decoronación de las muestras. ..................................... 22
3 Radiografías periapicales de control. ........................................................................... 23
4 Tratamiento endodóntico de los especímenes. ............................................................ 24
5 Creación de conductos artificiales. .............................................................................. 25
6 esquema resumido de la elaboración de postes anatómicos ....................................... 26
7 Materiales utilizados en los diferentes protocolos de cementación. ............................. 27
8 Jeringa de insulina cero - reemplazo de jeringa Centrix .............................................. 27
9 Eppendorf y olidef cz –humedad relativa. .................................................................... 28
10.,Preparación de los especímenes para el corte y obtención de discos. ..................... 28
11 Discos radiculares de 1mm para prueba mecánicas. ................................................. 29
12 Almacenamiento de discos en microplacas divididos según protocolo de cementación
y tercio radicular. ............................................................................................................ 29
13 Medición de los discos para determinar el área adhesiva. ......................................... 30
14 Pruebas de push out con maquina universal de ensayos INSTRON. ........................ 30
15 Falla del poste anatómico posterior a prueba mecánica. ........................................... 31Lista de tablas
Tabla 1. Valores promedios y desviación estándar de resistencia de unión (MPa) para los
diferentes sistemas de cementación en las diferentes regiones radiculares ................... 32Introducción
La elaboración de elementos de retención intra-radicular se ha usado desde hace
mucho tiempo para restaurar dientes que presentan una pérdida considerable de
su estructura coronal que implica la eliminación del tejido pulpar del mismo. Se
han propuesto diferentes técnicas y materiales para la reconstrucción de dientes
tratados endodónticamente desde el tradicional y ampliamente usado nucleó
colado hasta los recientes sistemas de postes prefabricados.(1)
El oro tipo III o IV ha sido usado durante décadas para la fabricación de
elementos de retención intra-radicular colados con un porcentaje de éxito de 90.6
en un estudio según Bergman y cols 1996 citado por Cheung en 2005, pero a
pesar de esto y de sus óptimas propiedades mecánicas tiene como desventaja la
alteración del color cuando se usan restauraciones totalmente cerámicas.(2)
En la actualidad, debido a la demanda estética, el uso de postes prefabricados,
dentocoloreados no metálicos, ha tenido gran aceptación, esto ha generado la
creación de una gran variedad de sistemas con diferentes materiales , tales
como: resina epóxica reforzada con fibra de vidrio, zirconia, resina epóxica con
fibra de carbono, polietileno reforzado(3) . Es posible hacer un grupo
comúnmente denominado postes FRC por sus siglas en ingles de composite
reforzados con fibras ( cuarzo, carbono o fibras de vidrio) embebidas en una
matriz de resina de metacrilato o epóxica.(4)
Varios artículos favorecen el uso de postes FRC comparados con sistemas
metálicos , no solo por sus cualidades estéticas, también, por que al evaluar el
tipo de falla que se presenta es posible concluir que las fracasos catastróficos
disminuyen (5). Incluso al comprar los FRC de fibra de vidrio contra núcleos
colados en oro, también se evidencia que las fracturas se presentan a nivel del
muñón es decir son reparables , mientras que con el sistema tradicional de colado
las fallas comprometen seriamente la raíz dental. (6)
Diversas cualidades de los FRC han sido evaluadas y mejoradas dentro de ellas
sus diseños con el fin de conseguir menor concentración de esfuerzos y un mejor
ajuste dentro del canal radicular conservando una mayor cantidad de estructura2
radicular.(7) en algunos situaciones clínicas en donde el canal radicular es
demasiado amplio no permite el ajuste entre el conducto y el elemento de
retención intra-radicular; se han propuesto diversas opciones para conseguir la
adaptación entre estos , dentro de los cuales están el uso postes prefabricados
accesorios(8), la complementación del conducto con resina compuesta (9) o
copiar la morfología intra-radicular de forma directa con resina adherida al poste
a lo que se denomina poste anatómico (7) siendo esta ultima técnica la que la
fractura a la resistencia y fuerza de adhesión la que presentaba una situación
comparable con un poste con buena adaptación en estudios in-vitro (10).
A pesar de las características estéticas y mecánicas favorables de los postes de
fibra de vidrio , la adhesión de estos postes en la región intra-radicular presenta
varios desafíos para el clínico, dentro de los cuales encontramos las
características propias de la dentina (11), la densidad y la orientación de los
túbulos de la dentina (12)la presencia de smear-layer intra-canal (13), control de
humedad dentro del conducto radicular (14), la sensibilidad de la técnica durante
la aplicación de sistemas adhesivos (15) y la contracción de polimerización de
cementos de resina (16).
Además de las características propias del substrato, el clínico encuentra una serie
de dificultades relacionadas con la técnica. Esto, en relación a la selección del
material cementante que bien puede ser resinoso de autocurado, curado dual o
fotocurado y al uso de adhesivos auto-grabadores o que requieren
acondicionamiento acido previo. Tradicionalmente los adhesivos autograbadores
y los cementos resinosos de curado dual han sido usados para la cementación de
postes de fibra. Sin embargo una nueva generación de adhesivos, llamados
universales (que generalmente poseen moléculas de MDP), han sido
desarrollados con el fin de mejorar y simplificar los pasos clínicos. Estos
adhesivos han demostrado un incremento en los valores de resistencia de unión
en dentina (17) y en zirconia (Kim et al 2015); alegando una unión química entre
substratos.
Sin embargo, para incrementar la posibilidad de éxito cuando se utilizan postes
prefabricados, es necesario tener en cuenta algunos principios que describe la
literatura como: recubrimiento cúspideo, máxima preservación de estructura
coronal y radicular, efecto de férula .(1) (4)1. Marco teórico
1.1 Dentina
Los odontoblastos son células de origen ectomesenquimal diferenciadas que
forman la dentina. Embriológicamente el órgano formativo de la dentina es la
paila dental, sin embargo, es importante establecer que son las células epiteliales
de la vaina radicular de Hertwig quienes después de iniciar su diferenciación de
los odontoblastos forman la dentina radicular. (20)
la dentina, en términos de Phasley en 1996 se puede definir como un compuesto
biológico poroso conformado una matriz de colágeno rellena por partículas de
cristales de apatita la cual se formó gracias a la acción de odontoblastos
secretores de colágeno(21). la dentina esta compuesta una fase inorgánica
predominante y una orgánica, la fase mineral compuesta principalmente por un
fosfato de calcio cristalino denominado hidroxiapatita
(ca (po ) (oh) ) compromete aproximadamente el 70% en peso y el 45% en
10 4 6 2
volumen, mientras la matriz orgánica compuesta en un 90% por colágeno tipo I,
el cual lo define Kishen en 2006 como un polímero tridimensional fuerte y
fibroso(22), el 10% restante por proteínas no colágenas constituyen el 20% en
peso y 33% en volumen, la fracción remanente corresponde a agua(20). El agua
en la dentina puede encontrarse en dos formas , una denominada adherida que
esta asociada con los cristales de apatita , el colágeno y la matriz de proteínas no
colágenas y un segundo tipo llamada libre que se ubica al interior de los túbulos
dentinales y otras porosidades de la dentinales (22).
Cada uno de los principales componentes de la dentina le brinda características
particulares al tejido dentinal. Por un lado, la fracción inorgánica provee la dureza
y el punto de ultima resistencia, mientras la fracción orgánica permite evitar la
propagación de las fisuras del mismo modo en que mejora la capacidad de disipar
las cargas , finalmente el agua mejora la habilidad para absorber esfuerzos, le
confiere propiedades tiempo dependientes como la visco elasticidad y facilita la4
distribución uniforme de las cargas y esfuerzos a través del bloque de
dentina.(22)
Tal composición de la dentina, le confiere propiedades dentro de las cuales se
destacan la viscoelasticidad y la anisotropia. Sin embargo, la principal
característica de la dentina es la tubularidad ya que sus propiedades mecánicas
incluyendo la adhesión dependen en gran medida de esta (23).
Las diferencias encontradas entre la dentina peritubular e intertubular, así como
las variaciones en cuanto al contenido mineral de los túbulos y de la orientación
de sus fibras colágenas le otorgan un comportamiento variable ante cargas en
diferentes direcciones. (24)
Microscópicamente es posible identificar otras estructuras además de los
túbulos dentinales como la dentina peritubular e intertubular , dentina
interglobular, algunas líneas de crecimiento incrementales, y un área que
solamente se puede observar en la porción radicular conocida como la capa
granular de Tomes(20). Los túbulos dentinales son estructuras cónicas , en forma
de S, cuyo diámetro mas representativo se encuentra próximo a la pulpa dental y
disminuye gradualmente en la medida que se avecina con la unión
amelodentinal(20). Esta evidente disminución no solo hace referencia al radio de
los túbulos, sino también, al número de túbulos en relación a la distancia con la
pulpa dental (23).
La dentina localizada al interior de los túbulos dentinales es llamada dentina
intertubular. Alrededor de los túbulos se puede evidenciar una matriz con un
mayor grado de calcificación en forma de aro que se le conoce como dentina
peritubular, por otro lado, es posible identificar especialmente en dientes
humanos, áreas sin mineralizar o con un bajo grado de mineralización que
reciben el nombre de dentina interglobular. La capa granular de Tomes se puede
definir como un área con un incremento progresivo en la granulación que ocurre
de la unión cementoamélica a el ápice dental (20).
Algunas propiedades mecánicas de la dentina son resaltadas pos Dietschi y cols
en donde se destaca la variación en el modulo elástico con relación a la porción
evaluada, la dentina intertubular presenta valores de 17.7 Gpa en la proximidad a
la pulpa y 21.1Gpa cerca a la raíz, mientras que la dentina peri tubular tiene un
promedio de 29.8Gpa. sin embargo se considera que en general el modulo
elástico de la dentina esta entre el rango de 16.5 a 18.5 Gpa.(25)5
Los túbulos dentinales tiene un diámetro que esta entre el rango de 0.5 a 4.0 m
y su densidad típica va desde 10000 hasta 96000 por mm2, (22) sin embargo
estos números cambian en función a la zona del diente analizada. Según
Jantarat y cols (2002) citados por Torres, en proximidad con la pulpa en la zona
coronal se aproximan a 25.300- 32.300 por mm², mientras que en la dentina
radicular, el número de túbulos es de 24.000 mm². Por otro lado en la dentina
superficial de la zona coronal se observan cerca de 13.700- 16.500 mm²,
mientras en la dentina radicular distante a la pulpa es posible encontrar un
promedio de 12.000 mm² (24). En conclusión el número y regularidad de los
túbulos presentan una marcada disminución en la porción radicular y es aun
mayor en la zona apical.(23)
1.1.1 Caracteristicas de la dentina tratada endodonticamente
En muchas ocasiones los dientes requieren de tratamientos de endodoncia
debido a procesos cariosos, trauma o reiterativos procesos restauradores, la
eliminación mecánica y química de la masa orgánica al interior del canal radicular
trae consigo cambios físicos y químicos del substrato dentinal que repercuten en
el comportamiento biomecánico de la dentina. Estos cambios ocurren a diferentes
niveles la micro y macro estructura, la morfología y la composición.(25)
Cuando los dientes son sometidos a tratamiento del canal radicular aparecen una
serie de factores que aumentan la posibilidad de fractura los mismos y según
Kishen 2006 pueden clasificarse en 5 grandes grupos: 1.el efecto de las
sustancias irrigantes, 2. el efecto de la interacción bacterias-dentina, 3. la pérdida
de estructura dentinal, 4 cambios en la dentina asociados a la edad y por ultimo
el efecto del elemento restaurador (22)
Aquellos órganos dentales que requieren de una terapia en su canal radicular
poseen experiencias previas de trauma, procesos infecciosos como caries o
procedimientos restauradores repetitivos que suponen una pérdida ya establecida
de estructura dental, adicionalmente para llevar a cabo la terapia del canal
radicular, es preciso eliminar sustancia dental coronal para acceder a la cámara y
conducto pulpar respectivamente esto genera una alteración irreversible en la
morfología dental, por otro lado cuando se realiza un nuevo tratamiento sobre un
tratamiento previo aumenta la posibilidad de debilitar las paredes de los canales
radiculares así como la aparición de fisuras y otros defectos(1), del mismo modo
se puede evidenciar un incremento en la aparición de estas cuando para llevar a
cabo la preparación del conducto se utiliza instrumental rotatorio frente a6
instrumental manual según (Yolas y cols 2012) y (Liu y cols 2013) citados por
Baba y Goodacre.
A la pérdida de vitalidad dental se asociada una alteración en la humedad que
afecta el agua libre dentinal y que representa una disminución del 9% de la
humedad propia de la dentina (Helfer y Cols 1972). Esta reducción en el
contenido de agua genera un ligero impacto en las propiedades mecánicas
especialmente el modulo elástico y el limite proporcional (25).
Otro factor importante que genera un impacto negativo en el tejido dentinal es el
uso agentes químicos irrigantes y/o el empleo de sustancias quelantes para
acondicionar el substrato dentinal(25)(24). Tales sustancias deben cumplir
idealmente con todas las siguientes funciones: favorecer la remoción de detritus,
tener una acción lubricante que facilite la remoción de tejido dentinal así como
reducir la fricción del instrumental durante la preparación, disolución del tejido
inorgánico ( dentina) y orgánico ( colágeno, tejido pulpar y biofilms), tener efecto
bactericida, no irritar o afectar los tejidos periapicales vitales ni ser cautico y no
debilitar el diente(26), las sustancias mas comúnmente utilizadas para tal fin son
el hipoclorito de sodio en concentraciones entre 0,5% y 6% quien encabeza la
lista de popularidad, recientemente el digluconato de clorhexidina, el ácido
etilendiaminotetraacético (EDTA) al 17% o el ácido cítrico para remover el smear
layer(26)
Sin embargo, todas estas sustancias interactúan con el substrato dentinal y
generan un deterioro irreversible en la fase orgánica e inorgánica que altera
considerablemente las propiedades mecánicas de mismo. La aplicación de
hipoclorito de sodio sobre el canal radicular demuestra su acción proteolítica así
como su capacidad para fragmentar las cadenas peptídicas largas(25) del
mismo modo tiene un efecto adverso en la resistencia flexural, la microdureza y
modulo elástico de la dentina (22).
Los quelantes como el EDTA reducen sustancialmente la cantidad de calcio,
también se ha demostrado que pueden afectar las proteínas no colágenas tales
efectos conducen a una erosión de la dentina y su debilitamiento que se
expresa como una disminución del modulo elástico y dureza de la misma(25).
Otro factor importante , es la interrelación que se da entre las baterías presentes
y la dentina pues muchos de estos microorganismos como: Bacteroides
gingivalis, B. asaccharolyticus, B. melanino- genicus, B. loescheii, , B.
endodontalis, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Fusobacterium nucleatum,
C. gingivalis, C. Sputigena, Eubacterium saburreum, entre otras, según Mayrand7
y Grainer, tienen la capacidad de secretar colagenasas y proteasas no
especificas que inducen la degradación del colágeno y esto conlleva a un
detrimento de las propiedades mecánicas. (22)
El envejecimiento natural trae como consecuencia la aparición de dentina
transparente fisiológica o dentina esclerótica, en donde se presenta un fenómeno
de llenado gradual del interior de los túbulos con una fase mineral que inicia
desde el ápice y se extiende hasta la porción coronal de la dentina. Bang y Ramm
en 1970 establecieron el desarrollo de este proceso también en ausencia de
vitalidad del tejido pulpar(22). Este proceso fisiológico disminuye la elasticidad y
rigidez de la dentina , del mismo modo que reduce la resistencia a la propagación
de fisuras o grietas.
La dentina esclerótica y el envejecimiento se convierte en exposiciones muy
limitado rendimiento antes de la falla. La tenacidad a la fractura es más bajo, y la
respuesta de tensión-deformación es característico de comportamiento frágil (31).
Lo más importante, hay una reducción en la rigidez y la elasticidad de la dentina y
una reducción de la resistencia a la propagación de grietas(1).
1.2 Rehabilitación del diente tratado endonticamente
En muchas ocasiones, procesos cariosos, traumas o procedimientos clínicos
reiterativos generaran una afectación considerable la integridad estructural dental
que comprometen la vitalidad pulpar es necesario desarrollar una terapéutica
químico mecánica para la remoción del mismo. La necesidad de restauración del
diente con aquella extensa ausencia estructural implica el uso de una prótesis
fija individual para satisfacer la demanda estética y funcional, sin embargo,
cuando el remanente dental es insuficiente para retener la restauración se hace
indispensable el uso de un elemento de retención que involucre la porción intra-
radicular. (27)
El uso de elementos intra0radicular para favorecer la retención de coronas
dentales es un tratamiento de vieja data, pues se encontró que los japoneses
durante la era Tokugawa(1603 -1867) usaban restauraciones dentales en madera
cuyo diseño tenia un espigo para funcionar de manera similar a las modernas
(28). Según Evans en 1923, finalizando la segunda década del siglo XVIII , el
padre de la odontología moderna describió una técnica en donde usaba un poste
de plata dentro de la raíz dental para retener coronas naturales o de ivorina(3).
Casi dos décadas después, el mismo Pierre Fauchard en 1746 propuso la8
inserción de espigos de madera dentro del canal radicular para soportar y retener
un prótesis dental, esto es considerado por Grandini como el “ verdadero primer
poste de fibra”(29). Desde entonces se han propuesto diversos materiales y
técnicas para el “ reforzamiento” y retención de las coronas dentales en dientes
tratados endodonticamente.
El empleo de postes intra-radiculares colados en aleaciones preciosas o
prefabricados metálicos ha sido aceptado durante muchos años como un
tratamiento eficaz, sin embargo, en respuesta a la necesidad de postes
dentocoloreados para satisfacer las necesidad estéticas, se encuentran en el
mercado gran variedad de sistemas no metálicos, dentro de los cuales es posible
identificar postes de resina epóxica o de metacrilato reforzadas con fibras de
carbón, vidrio, cuarzo o de polietileno así como también algunos postes de
zirconia (4).
1.2.1 Consideraciones para el tratamiento de dientes tratados
endondonticamente
El éxito restaurativo en dientes tratados endodonticamente depende muchos mas
factores además de tratamiento endodontico optimo, dentro de estos factores
podemos encontrar el recubrimiento cuspídeo, según diversos autores citados por
Baba y Goodacre los dientes que posterior al tratamiento endodontico recibieron
un corona completa presentaron un mayor supervivencia respecto a aquellos que
no, dentro de estos autores se destacan Aquilino y Caplan quienes afirman que
el promedio de supervivencia es 6 veces mayor para aquellos dientes que
revieron cubrimiento pulpar.(1)
Otro ítem de gran importancia es la máxima preservación posible de estructura
coronal y radicular, pero es aun mas importante es la presencia de efecto ferrule
definido como la extensión de la dentina en 360 º desde el margen de la corona
hacia oclusal el cual después de ser abrazado por una corona proporciona un
efecto protector al disminuir las tensión en el diente ( Stankiewicz y Wilson P.
2008) (30)diversos estudios se han desarrollado para evaluar la funcionalidad del
efecto ferrule, julosky y cols plantean que para mejorar el pronósticos del diente
tratado endodonticamente es ideal contar con una extensión circunferencial de
dentina de 1.5 a 2 mm coronal al margen de la restauración (30), en modelos
matemáticos de elementos finitos se encontró que la descementación en la9
interface poste- muñón y muñón-raíz , usando postes de fibra de vidrio y coronas
totalmente cerámicas, se espera que suceda en ausencia de ferrule (31), la
presencia de ferrule es un factor determinante en la distribución de esfuerzos ,
resistencia a la fractura y el modo de falla(32).
Desde luego, el tipo y las propiedades mecánicas de elemento de retención intra-
radicular juegan un papel fundamental(1), actualmente es posible encontrar
diversos sistemas desde los colados metálicos hasta los postes prefabricados
reforzados con algún tipo de fibras y estos varían entre si en cuanto a diseño,
material entre otras .
1.2.2 Elementos de retención intraradicular colados
La confección de los espigos-muñones colados o también denominados núcleos
colados es un proceso que puede catalogarse como artesanal, este consiste en
copiar la morfología del canal radicular para posteriormente realizar la inyección
de una aleación metálica en el laboratorio en una matriz que ha copiado el
negativo del patrón tomado clínicamente, para algunos autores es una
desventaja el hecho de requerir de dos citas y necesitar de un laboratorio.
Se han descrito dos técnicas para la fabricación de núcleos colados, la primera y
más común es la técnica directa la cual emplea un patrón plástico calcinable que
se introduce al interior del conducto radicular en donde es rebasado con una
resina acrílica de micro-partícula autopolimerizable con el fin de copiar
adecuadamente la anatomía del canal para después ser colado en alguna
aleación dental. La técnica indirecta requiere al aplicación al interior del conducto
de un material de impresión elastomérico y la reproducción de este en yeso para
su posterior colado en el laboratorio(27)(33). Sin embargo , los estudios in vitro
desarrollado por Rayyan y cols en 2016 y Al-Omari y cols en 2009 demostraron
que el uso de la técnica directa o indirecta para la obtención de postes colados no
afecta la precisión y ajuste del elemento de retención dentro del canal radicular
(33)(34), resultados que coinciden con la revisión sistemática de Heydecke y
Peters quienes añaden que la técnica tradicional requiere de mas tiempo para
obtener el núcleo(27).
Los postes colados son considerados el gold standard para la rehabilitación de
dientes con gran compromiso estructural coronal y tratados endodonticamente
por su capacidad para copiar la morfología del canal radicular , la máxima10
retención y soporte para la restauración definitiva (33), otras ventajas de este tipo
de elementos retentivos incluyen su durabilidad, dureza y la posibilidad de un
solo cuerpo que contiene poste y muñón lo que disminuye la probabilidad de falla
al reducir las posibles interfaces, lo cual resulta favorable ante algunas
situaciones clínicas, además, ofrecen mejor desempeño frente a otros sistemas
en casos de pilares de prótesis fija de varias unidades y situaciones de hábitos
parafuncionales como el bruxismo.
Para el colado de elementos de retención las aleaciones metálicas de oro tipo III
y IV presentan el mejor desempeño clínico gracias su biocompatibilidad, no
corrosión y al su modulo elástico que esta entre valores de 80 y 120 GPa
favorecen el pronóstico del tratamiento al disminuir el riesgo de fractura radicular
(35). Se han usado otras aleaciones pero si dureza puede predisponer al diente
para sufrir una fractura radicular(2).
Teniendo en cuenta que los dientes que requieren de un elemento de retención
colado son dientes ampliamente comprometidos su pronostico puede verse
reducido con el paso del tiempo, sin embargo estudios recientes demuestran un
tiempo promedio de supervivencia de 13.5 años(36).
1.2.3 Elementos de retención intraradicular prefabricados
Los postes prefabricados surgen como alternativa a los núcleos colados que
permiten reducir el tiempo de trabajo y los costos así como también la posibilidad
de contaminación del conducto radicular al eliminar la necesidad de laboratorio
del mismo(35), tienen como desventaja la necesidad de preparación del canal
radicular para conseguir el ajuste pasivo del mismo, de este modo incrementa el
riesgo de perforación radicular y de alterar el sellado apical, por tal razón es
indispensable conocer la conicidad, curvaturas e invaginaciones radiculares. (2)
Inicialmente los postres prefabricados se fabricaron en diferentes metales en
donde se destacan los de acero inoxidable, titanio, aleaciones oro y de titanio.
Algunos de ellos tenían problemas de corrosión, o inducían reacciones alérgicas
al contener Níquel y todos presentaban inconvenientes con la estética cuando la
restauración definitiva es libre de metal (2)
Según la revisión hecha por Fernández y cols se deben tener en cuenta
diferentes factores para seleccionar un sistema de postes u otro, dentro de esos
factores están el largo y ancho de la raíz , la anatomía dental, la cantidad de11
estructura coronal remanente, la biomecánica del diente a rehabilitar, las
características del poste, la capacidad de adhesión, la retención del muñón, el
material de la corona, la estética y finalmente la posibilidad de reparación(37).
Hacia la última década del siglo XX fueron desarrollados los postes con
materiales reforzados los cuales establecieron una nueva tendencia para el
tratamiento de dientes tratados endodonticamente, estos surgieron en respuesta
a la necesidad de retenedores intra-radiculares dentocoloreados. Actualmente es
posible encontrar diversos sistemas no metálicos como los de zirconio,
polietileno de alto peso molecular y los de materiales compuestos reforzados
con fibras también conocidos como FRC por sus siglas en ingles (fiber reinforced
composite) (3). Los postes FRC están compuestos de carbón , cuarzo o fibras de
vidrio embebidos en una matriz de resina epóxica o metacrilato(4).
La fabricación de postes reforzados con fibras requiere de un proceso semi-
automatizado conocido como pultrusion, el primer paso es producir una serie
barriles cilíndricos para posteriormente mecanizarlos mediante calor y así definir
su diámetro y forma (29), tales como cilíndricos o paralelos, cónicos, cilindro-
cónico o doblemente cónicos (4) y a su vez su superficie puede tener
indentaciones, ser lisa o con ventanas (2), es posible encontrar en la literatura
algunas ventajas y desventajas con relación al diseño del postes por ejemplo los
doblemente cónicos requieren de una menor eliminación de tejido dentinal y se
adaptan mejor a la forma del canal contrario a los paralelos que demuestran ser
mas retentivos pero sacrifican una mayor cantidad de estructura radicular (4).
Los sistemas de postes reforzados con fibra de carbón fueron desarrollados en
Francia por Duret y Renaud en 1998. Constan de una matriz de resina epóxica
reforzadas con fibras unidireccionales de 8 µm de diámetro distribuidas de forma
paralela al eje longitudinal del poste, las cuales representan el 64% en peso.
Dallari y Rovatti reportan, citados por Baba, que este tipo de postes tiene la
capacidad de absorber las cargas y distribuirlas a lo largo de conducto
radicular.(3)
En la actualidad es posible encontrar sistemas reforzados con polietileno de alto
peso molecular que permiten la reconstrucción del poste y el muñón en un solo
bloque(4). Estos constan de cintas de fibras de polietietileno tejido en una
estructura tridimensional recubiertos con agentes que facilitan la adhesión a
dentina, las cuales se introducen el canal radicular y se foto polimerizan en su
interior. Su diseño triaxial con intersecciones nodales evitan la propagación de las
grietas al mismo tiempo que proveen retención mecánica para el cemento(3).12
Otra clase de postes dentocoloreados son los llamados totalmente cerámicos
compuestos por zirconia tetragonal policristalina estabilizada con ytrio (Y O ), el
2 3
cual es un material inerte, biocompatible que posee alta resistencia a la fractura y
a la flexión .(3)(4)
Dentro de los sistemas de postes de materiales compuestos reforzados con
fibras, se encuentran también los de resina epóxica reforzados con fibra de vidrio,
sílice o cuarzo, sin embargo las fibras mas comúnmente usadas son las basadas
en silica en porcentajes que varían entre 50% y 70% con la adición de algunos
óxidos. El porcentaje de fibra de vidrio juega un papel importante en las
características mecánicas del poste(4)
Para seleccionar el material de la restauración definitiva se debe considerar la
posición del diente respecto al arco así como el contacto oclusal del antagonista,
la condición endodontica y el soporte periodontal del mismo(1).
Con respecto a los postes, además de su forma y material, existen diversos
factores que también juegan un papel importante en la supervivencia de los
mimos, dentro de ellas se destacan la longitud, el diámetro, los diferentes grados
de angulación si es cónico, su translucidez y capacidad para promover el paso de
la luz de fotocurado y finalmente su superficie para favorecer una mejor
interacción con el material cementante(18).
1.2.4 Elementos de retención colados vs prefabricados
Es posible encontrar en la literatura diversos estudios que comparan los postes
prefabricados con los colados así como también su desempeño en función del
material que los compone.
El sistema de postes empleado para la retención de una corona tiene influencia
en la fractura a la resistencia, la distribución de cargas y el esfuerzos de la
dentina así como también el tipo de falla presentada. Del mismo modo la
presencia de un adecuado remanente coronal que permita el efecto ferrule junto
con materiales cuyas propiedades sean cercanas a las de la dentina resultan en
una mejor distribución de las cargas y mayor resistencia a la fractura (32)
Gomez-Polo y cols es su estudio retrospectivo encontraron que no hay diferencia
estadísticamente significativa en el promedio de supervivencia (83%) al comparar13
postes prefabricados de titanio y núcleos colados en Cobalto-Cromo durante 10
años de seguimiento. El 44% de los dientes tratados presentaron alguna
complicación endodontica, periodontal o de la rehabilitación propiamente en
donde la falla mas común fue la des cementación del elemento de retención intra-
radicular, encontrando que los colados fueron menos retentivos al compararlos
con los prefabricados, sin embargo las fracturas radiculares y la presencia de
lesiones cariosas fueron mas comunes en dientes con postes prefabricados.(38)
Por otro lado, un estudio retrospectivo publicado por Raedel y cols en 2015
concluyo que los elementos de retención intra-radiculares colados tienen un
aceptable promedio de supervivencia a largo plazo (13.5) años, mientras que los
postes reforzados con fibras aun no cuentan con estudios que permitan sacar
una conclusión sobre su supervivencia a largo plazo(36).
Los dientes tratados endodonticamente que recibieron como elemento de
retención núcleos colados presentaron fracturas oblicuas u horizontales que
comprometían el tercio medio radicular o incluso fracturas verticales que
establecían fallas catastroficas, mientras que aquellos tratados con postes
reforzados con fibras presentaron fracturas en tercio medio radicular o en el
muñón, sin embargo estas fallas son reparables, esto se puede explicar por
algunos de estos dos factores o la combinación de ellos: la similitud en el modulo
elástico entre poste y dentina y/o la posibilidad de la capa de cemento, resultado
del ajuste pasivo del poste, para disipar las cargas oclusales disminuyendo la
carga sobre directa sobre la raíz y de este modo reducir el riesgo de fractura
radicular concluyeron Zhou y Wang en 2013(39).
Contrario a lo postulado por Zhou y Wang otra revisión sistemática basada en
estudios clínicos, no soporta la indicación de postes reforzados con fibras
basándose en la reducción de las fallas catastroficas, sin embargo sus autores
aclaran que el estudio tiene un alto riesgo de sesgo.(40)
El resultado de varios estudios in-vivo e in-vitro incluidos en el meta-análisis de
Zhou y Wang establece que el uso de postes de fibra prefabricados esta indicado
en presencia de un amplio remanente estructural de la porción coronal del diente
tratado endodonticamente tratado, mientras que los colados pueden ser usados
cuando la estructura coronal presenta una compromiso moderado o severo(39).
La revisión de estudios in vitro de Baba y cols demostró propiedades mecánicas y
físicas favorables de los postes prefabricados no metálicos (FRC) , sin embargo
clínicamente, se ha reportado la pérdida de estos como la complicación mas
común(3).14
La técnica tradicional de colado para obtener elementos intra-radiculares
retentivos para dientes uniradiculares requiere de más tiempo así como también
un mayor costo por los procedimiento propios de laboratorio y los materiales.
Basándose en la revisión de 16 estudios de Heydecke y Peters, 6 de ellos in
vivo, en donde no encontraron evidencia que favoreciera el uso de elementos
colados o prefabricados; el uso de postes prefabricados puede reducir los
tiempos de tratamiento y los costos del mismo(27).
1.2.5 Postes de fibra de vidrio
Los postes reforzados con fibras cementados con técnicas adhesivas han
demostrado un mejor desempeño clínico con respecto a los de acero inoxidable y
otros sistemas metálicos, esto se asocia a su modulo elástico bajo similar al de la
dentina entre 18 y 42 Gpa(18).
Varios modelos matemáticos han sido empleados para evaluar el desempeño de
los postes de fibra de vidrio. Un análisis de elementos finitos el que se modelaron
dientes anteriores superiores junto con ensayos mecánicos en dientes bovinos
dieron como resultado un mejor comportamiento biomecánico de los postes de
fibra de vidrio con respecto a los colados, dado que estos últimos presentaron
una mayor incidencia de fallas catastróficas que posiblemente esta asociado a
una mayor concentración de esfuerzos dentro del canal radicular(32). Además
esa alta concentración de esfuerzos puede inducir microfisuras en las interfaces
cemento-poste o cemento-dentina que puede resultar en la permeabilidad
bacteriana y lesiones periapicales(32). La reducción en la longitud del poste
conduce a un incremento en la concentración de esfuerzos en la dentina radicular
que puede incrementar el riesgo de fracturas(32).
La evaluación clínica a un año de dientes uniradiculares del sector anterosuperior
demostró una mayor asociación a una alta taza de éxito entre postes de fibra de
vidrio/ muñón en resina compuesta y coronas metal-cerámicas al compararlos
con postes de fibra de carbón y postes prefabricados en la rehabilitación de
dientes tratados endodonticamente(41).Para la restauración de dientes anteriores
maxilares el uso de postes de fibra de vidrio puede considerarse una opción
conservadora, que puede desempeñar un papel protector debido a los patrones
de falla que permiten su reparación. incluso en dientes con solo los 2 mm de
efecto ferrule o dientes que no cuenten con este(19).15
Un estudio clínico controlado aleatorizado con un periodo de seguimiento de 4
años en el que para la restauración de cada uno de los dientes se utilizaron
postes de fibras de vidrio concluyó que el riesgo de fractura incrementa en
presencia de una menor cantidad de estructura coronal remanente(42).
La comparación entre postes de fibra de vidrio paralelos y cónicos dio como
resultado una taza de falla similar a dos años, sin embargo la presencia de
superficies coronales disponibles para generar adhesión jugó un papel muy
importante para el desarrollo de las fallas mas frecuentes que fueron la pérdida
de retención del poste y la fractura del mismo, los dientes con 2 superficies
presentaron un 19% de falla con respecto a un 4% de aquellos que contaban con
mas de 2 superficies.(43)
Theodosopuolou y cols determinaron en su revisión sistemática que los postes
de fibra de vidrio son significativamente mejor que los postes metálicos
atornillados y mejores que los postes reforzados con fibra de cuarzo en estudios
clínicos aleatorizados y ensayos clínicos aleatorizados respectivamente (44). Otro
estudio clínico controlado aleatorizado demostró que tanto los postes colados en
metal base como los postes prefabricados de fibra de vidrio presentan un buen y
similar desempeño después de 3 años independiente de la localización del diente
a restaurar(45).
La pérdida de retención que resulta en el desalojo del poste es la principal falla de
postes reforzados con fibras con asentamiento pasivo y cementación con
cementos resinosos(46)(19), esta des cementación ocurre por fallas en la
interface cemento dentina (18).
1.2.6 Cementación de postes
Tradicionalmente los núcleos colados se han cementado con agentes
convencionales como ionómero de vidrio, fosfato de zinc, mientras que para la
cementación de postes de fibra de vidrio están indicados cementos resinosos de
auto polimerización o de polimerización dual junto con sistemas adhesivos de
grabado ácido previo o autograbadores. (47)
La penetración de un sistema adhesivo al interior de la dentina desmineralizada
que expone la matriz colágena y genera unas interacción micro mecánica entre
ambos, es un proceso conocido como adhesión dentinal.16
Los sistemas adhesivos pueden clasificarse en 2 grupos de acuerdo al tipo de
acondicionamiento que se genera sobre el sustrato. El primero es llamado
“grabado y lavado” en donde se realiza inicialmente una desmineralizacion,por
separado, de la dentina superficial con un agente acido, seguido de la aplicación
de un imprimador y un adhesivo los cuales pueden estar contenidos en un mismo
recipiente o por separado. El otro tipo es conocido como autograbado en donde
se emplean monómero ácidos junto con el imprimador con el fin de realizar la
acción de estos en un solo paso, seguido de la aplicación del adhesivo. La
activación de estos sistemas puede darse mediante polimerizacion por luz
(fotocurado), por agentes químicos ( autocurado) o la combinación de las dos (
duales)(48).
En la literatura es posible encontrar diversas posturas frente a la efectividad
adhesiva de cada uno de estos sistemas para la cementación de postes de fibra
de vidrio, autores como Goracci y Ferrari citados por Ekambaram demostraron
mejores valores de fuerza de unión al usar grabado acido previo, sin embargo
otros lo refutan(48).
Hanabusa concluyo en su estudio que pese a que el uso de adhesivos
autograbadores resulta en una hibridación de baja calidad, se prefiriere su uso
frente al acondicionamiento total previo debido a una mayor estabilidad de la
misma(49). De Santis por el plantea a favor del acondicionamiento acido un
mejoramiento notable en la fuerza adhesiva evaluada en dentina(11)
Los cementos resinosos se pueden clasificar de acuerdo al tipo de polimerizacion
en curado químico, por luz o dual. Para la cementación de postes de fibra de
vidrio han sido ampliamente utilizados los duales, sin embargo se debe reconocer
que en ausencia del curado por luz no hay una adecuado grado de conversión. La
combinación de monómeros ácidos e hidrofílicos dio como resultado una nueva
generación de cementos denominados cementos resinosos auto adhesivos, los
cuales disminuyen el número de pasos haciendo la técnica de cementación
menos sensible al reducir el numero de pasos(48).
Hanabusa concluyo en su estudio que pese a que el uso de adhesivos
autograbadores resulta en una hibridación de baja calidad, se prefiriere su uso
frente al acondicionamiento total previo debido a una mayor estabilidad de la
misma(49). De Santis por el plantea a favor del acondicionamiento acido un
mejoramiento notable en la fuerza adhesiva evaluada en dentina(11)17
Algunos factores propios del cementante como: la atenuación de polimerización,
la contracción de polimerización, el control de la humedad, la incompatibilidad
química, la técnica de aplicación del cemento, el protocolo de cementación, entre
otras influyen en gran medida con la supervivencia de las restauraciones
retenidas mediantes postes reforzados con fibra de vidrio(18).
Monticelli y cols postulan que un factor que puede favorecer la baja incidencia de
fallas adhesivas en la interface poste-cemento puede se la compatibilidad
química entre resina de metacrilato tanto del poste como del cementante
resinoso, además la aplicación de silano en esta interface mejora los valores al
evaluar fuerza de adhesión.(50)
La fuerza de adhesión entre el poste y la dentina varía en función de la región
radicular evaluada mediante pruebas de push out, en donde los segmentos
pertenecientes al tercio cervical presentan valores significativamente mayores con
respecto a los otros dos segmentos radiculares.(51)
La descementación es tal vez el tipo de falla más común cuando se restaura un
diente con postes de fibra y esta asociado generalmente a una falla adhesiva en
la interface cemento- dentina, esto se puede explicar por las características de la
dentina tratada endodonticamente que se mencionaron previamente, del mismo
modo la baja incidencia de este tipo de falla en la interface poste-cemento se
puede asociar a la compatibilidad química entre las matrices tanto del poste de
fibra como del cemento ( resina de metacrilato)(50).
La foto polimerización tanto de los cementos curados con luz como los de curado
dual para la cementación de postes, dependen de factores de la lámpara de
fotocurado como la potencia, el modo y el espectro de luz; otros propios de foto
polimerización como la atenuación de polimerizacion y finalmente la translucidez
del poste que favorezca la transmisión de la luz del poste. (50) (52)
Los resultados del estudio de Rezende y cols de 2016, mostraron una fuerte
interacción entre el nivel humedad presente en la dentina y el desempeño de los
sistemas adhesivos en donde sus mejor resultados se presentaban cuando el
conducto estaba ligeramente humedo después de secar durante 10 segundos con
la jeringa triple seguido de dos puntas de papel(53).
Otros factores como la reducción en el contenido de material de relleno de los
agentes resinosos cementantes parece relacionarse con la posibilidad de mejorar
el efecto adhesivo de los mismos, cuando de cementación de postes
prefabricados reforzados con fibras a dentina intraradicular se trata.(54)18
El espesor de la capa de cemento es un factor importante en la longevidad del
elemento de retención y su respectiva restauración, una capa de mayor espesor
implica una mayor cantidad de material, esto aumenta la probabilidad de falla en
esta interface. La retención pasiva del poste puede mejorar mediante el ajuste
preciso del poste en el espacio preparado para el mismo y una capa de cemento
fina y uniforme(17).
La fuerza de adhesión en la dentina radicular varia en función de la región
evaluada, lo valores son mayores en la zona cervical respecto a la zona apical, y
esto se puede asociarse según Muñoz y cols a una polimerización deficiente, la
presencia de residuos y una mayor dificultad para controlar la humedad.(17)
La evaluación mediante microscopia electrónica de barrido y confocal que
desarrollaron Manocci y cols demostró la presencia de un elevado número de
defectos o vacíos al interior de la capa de cemento, posiblemente explicados por
la técnica empleada para la cementación de los postes(55). Al comparar
diferentes técnicas para la inserción del cemento resinoso, De Oliveira y cols,
concluyeron que el uso de jeringas centryx mejora la calidad de la capa de
cemento en todas las superficies intraradiculares con una notable disminución en
el número de imperfecciones lo que conduce a una mayor estabilidad en la fuerza
de adhesión entre el poste y la dentina. (56)
1.2.7 Adaptación de los postes a la anatomía del canal radicular
En ocasiones, es posible encontrarse con dientes tratados endodonticamente
con canales radiculares de gran diámetro que establecen un desafío para el
clínico que va a rehabilitarlo con una corona libre de metal. Se han propuesto
diferentes técnicas para hacer frente a este tipo de soluciones y conseguir la
adaptación y ajuste del poste prefabricado.
Probablemente la primer técnica para el manejo clínico de canales radiculares
amplios o acampados como se describen en la literatura fue postulada a
mediados de la ultima década del siglo XX y consistía en el reforzamiento de las
paredes intra-radiculares con resina compuesta mediante el uso de postes
poliméricos que facilitaran la foto polimerización y de este modo reducir el
diámetro del conducto(9). Una técnica alternativa, es la mencionada por Martelli y
cols en 2008 quienes buscan la adaptación del poste de fibra de vidrio
empleando postes accesorios de menor diámetro para complementar el vacío
creado por la morfología del canal radicular(8). En 2003 Grandini propone la19
técnica conocida como postes anatómico directo, que consiste en copiar la
morfología del canal radicular insertando en él, un poste prefabricado reforzado
con fibras cubierto por una resina compuesta la cual es fotocurada al interior del
conducto, previo aislamiento del mismo,(7) de tal modo que la resina compuesta
complementa al poste para así logar su ajuste. Posteriormente con el objetivo de
eliminar la interface resina-poste se postulo el uso de postes anatómicos
indirectos el cual consiste en tomar un patrón la morfología intra radicular en
resina acrílica para después reproducirlo mediante la inyección de fibra de vidrio y
la resina indicada por la casa matriz(57).
Estudios in vitro como los desarrollados por Clavijo y cols (57) y Gomes y cols(10)
concluyen que los postes anatómicos ( directos e indirectos) se pueden
considerar como la mejor alternativa para el tratamientos de dientes con
conductos acampanados dado que presentan valores de resistencia a la fractura
y fuerza de adhesión similares a los encontrados en postes de fibra de vidrio con
buen ajuste a la paredes del canal radicular. Por otro lado. Otro punto a favor de
los postes anatómicos cuando se presentan fallas es la posibilidad de reparación
debido al patrón que se presenta en la mayoría de las ocasiones.(58)
Gomes y cols reportan la sobrevivencia y permanencia del resultado estético
obtenido mediante la realización de esta técnica para realizar el elemento de
retención intra-radicular y la posterior restauración con una corona libre de metal
a 3 años(59), Cárdenas y cols reportan la estabilidad clínica y radiográfica a 4
años de un diente el cual previamente había recibido retratamientos
endodonticos y fue tratado con un poste anatómico directo, aclaramiento y
carillas poliméricas.(60)
La confección de un poste anatómico directo es un proceso relativamente sencillo
y económico que permite de manera rápida restaurar dientes con conductos
acampanados que requieren de manejo con resultados altamente estéticos.
1.3 Pruebas de Push Out
La fuerza de adhesión de los postes ha sido evaluada mediante diversas pruebas
de laboratorio en la que se emplea una maquina de ensayos universales como:
micro tracción, pull out y push out con el fin de estimar la capacidad retentiva de
los postes, o la resistencia adhesiva de las diferentes interfaces poste-cementos /
cemento dentina. (61)20
La prueba de microtracción permite una mejor distribución del esfuerzo a lo largo
de la interface adherida gracias al pequeño tamaño de la muestra y ha permitido
la evaluación de la fuerza de unión regional a lo largo del canal radicular.
Siguiendo ese principio se desarrolló la prueba de micro push out o „„thin-slice‟‟
push out (62). Este tipo de diseños que requieren de delgados cortes
perpendiculares al eje longitudinal radicular ( especímenes en forma de disco),
tienen también a favor que reducen el numero de dientes necesarios para la
recolección de datos, dado que de un diente se pueden obtener varios discos(61).
La técnica de „„thin-slice‟‟ push-out es una modificación que involucra el
seccionamiento de la raíz con el poste previamente cementado para obtener
muestras de 1mm de espesor ,para posteriormente ejercer sobre el poste mediante
un embolo de tamaño adecuado una carga compresiva hasta la falla(61). Esta
técnica ha sido empleada para la evaluación de diferentes variables que pueden
comprometer la adhesión como. propiedades de los agentes cementantes,
materiales de los postes, el tipo de adhesivo y el modo de polimerización, la
degradación de la adhesión bajo cargas cíclicas, entre otras.(61)
Al comparar las medidas de resistencia de la unión adhesiva de postes
cementados a dentina del canal radicular entre ensayos de micro tracción y push
out, el ultimo resultó ser más eficiente y confiable que las versiones de recorte y no
recorte de la técnica de micro tracción (12)
1. Esquema de thin slice push out.
Tomado de Goracci C, et Al Laboratory assessment of the
retentive potential of adhesive posts: A review. J Dent.
2007;35(11):827–35.21
2. Diseño metodológico
2.1 Tipo de investigación
Experimental.
2.2 Población universo
Premolares inferiores de personas de ambos sexos que hayan sido extraídos con
fines ortodonticos o por compromiso periodontal.
2.3 Tamaño de la muestra
28 premolares. 7 raíces por cada grupo (4 grupos).
2.4 Unidad de estudio
Dientes humanos.
2.5 Criterios de inclusión
Dientes premolares inferiores-unirradiculares sanos que hayan sido extraídos
con fines ortodonticos o por compromiso periodontal.
2.6 Criterios de exclusión
caries, dilaceraciones profundas y tratamiento endodóntico previo, además de
una longitud media de la unión cemento-esmalte y raíz (CEJ) de al menos 14 mm.22
2.7 Prueba estadística
Los resultados de resistencia de unión obtenidos fueron evaluados por medio de
análisis de varianza (ANOVA) de 2 factores, considerando como variables los
siguientes factores: sistema de cementación y región radicular. Después, fue
aplicado el test de Tukey para múltiples comparaciones. El nivel de significación
estadística adoptado fue de 5% (α = 0,05).
Todos los cálculos fueron realizados con el software estadístico SPSS®
(StatisticalPackage for the Social Science) versión 17.0 (SPSS Inc. Chigaco
Illinois, EUA).
2.8 Procedimiento
Se utilizaron 28 premolares inferiores-unirradiculares sanos los cuales fueron
donados por los pacientes y bajo la supervisión del comité de ética de la facultad de
odontología de la Universidad Nacional de Colombia.
Las muestras se trataron bajo un mismo protocolo de limpieza y almacenamiento.
Los dientes fueron almacenados en recipientes plásticos herméticos que contenían
cloramina T 0.5% a una temperatura de 4º, después se les retiró el ligamento
periodontal adherido con la ayuda de curetas de Gracey y se almacenaron otra vez
en los recipientes que los contenían para mantenerlos hidratados y desinfectados,
posteriormente se realizó un corte a nivel de la unión amelodentinal interproximal,
con la máquina de corte isomet 1000 para retirar la porción coronal de cada una de
las muestras y se verificó que la longitud de la raíz fuera como mínimo de 14 mm.
2. Limpieza, almacenamiento y decoronación de las muestras.23
Se tomaron radiografías periapicales a cada una de las muestras, haciendo uso del
servicio de apoyo diagnostico de la universidad nacional de Colombia, con el fin de
descartar alguna obstrucción del canal radicular y facilitar el tratamiento
endodontico.
3 Radiografías periapicales de control.
Un especialista en endodoncia ( Dr fredy Jordan) preparó los conductos de cada
una de las muestras utilizando el siguiente protocolo:
1. se estableció la patencia con una lima de pre-serie número 10,.
2. se estableció la longitud de trabajo de manera visual.
3. el conducto fue irrigado con hipoclorito de sodio (NaOCl) al 5% utilizando una
jeringa monojet para la eliminación del tejido orgánico.
4. se realizó de la instrumentación del conducto radicular con el sistema rotatorio
protaper next haciendo uso de las limas X1, X2, X3.
5. Los conductos fueron irrigados nuevamente con hipoclorito de sodio 5% e
inmediatamente después con solución salina para la neutralización del conducto.
6. El conducto se secó con puntas de papel.
7. EL conducto se irrigó con EDTA ( ácido etilendiaminotriacetico) 17% durante 30
segundos.
8. El conducto se secó con puntas de papel.
9. Se realizó la conometria.
10. Los conductos fueron obturados con conos de gutapercha del sistema protaper
next junto con cemento a base de resina epoxica (top seal (manipulado de
acuerdo a las instrucciones del fabricante)) empleando la técnica de condensación
lateral.24
4 Tratamiento endodóntico de los especímenes.
La posterior desobturación del conducto se realizó por medio de fresas de Peeso 1,
2,3 hasta dejar solo 4 mm de gutapercha en el tercio apical de los canales
radiculares. finalmente a las muestras se les tomaron radiografías periapicales
para comprobar la ausencia completa de material y la verificación de la obturación
en 4 mm apical de los conductos.
Las muestras fueron almacenadas en agua destilada a temperatura ambiente y
trasportadas hasta el laboratorio de pruebas mecánicas del bloque m de la
universidad estadual de pontagrossa, Paraná, Brasil.
Preparación de los conductos
Después de una semana de almacenamiento en agua destilada a 37 ± 1 ° C
usando el autoclave de aire caliente Olidef cz, se llevó a cabo la preparación de
los conductos radiculares por un mismo operador con la ayuda una pieza de alta
velocidad y fresas Sorensen # FG 4137 para generar un conducto artificial
uniforme para cada una de las muestras. La longitud de trabajo fue de 10 mm
para todos los dientes, respetando el límite apical del material de relleno de 4
mm.25
5 Creación de conductos artificiales.
Elaboración de postes anatómicos
Antes de iniciar los procedimientos de cementación todos los postes fueron
seccionados horizontalmente por medio de un disco de doble cara de diamante
(KG Sorensen, Sao Paulo, SP, Brasil) bajo refrigeración constante en agua,
dejando así una longitud de 13 mm, de manera que 10 mm del poste alcanzaron
la longitud de trabajo de la raíz, y los otros 3 mm sirvieron como una guía para la
distancia desde la lámpara de foto-curado a los especímenes.
Para la elaboración los denominados postes anatómicos se siguió el siguiente
protocolo:
1. Los postes de fibra de vidrio ( relyx fiber post diametro1.3mm 3M) se
limpiaron con etanol al 70% durante 5 segundos utilizando una gasa.
2. Se realizó el acondicionamiento del mismo con ácido fosfórico al 37%
durante 15 segundos.
3. El poste se lavó y secó con la jeringa triple a una distancia de 3 cm
durante 15 segundos.
4. Se le aplicó al poste una capa de silano utilizando un microbrush y
frotándolo durante 1 minuto.
5. Se secó con una jeringa triple a 3 cm de distancia durante 5 segundos,
6. Se le aplicó al poste una película de adhesivo utilizando otro microbrush y
frotando durante 20 segundos.
7. La película sobre el poste fue secada con chorro de aire durante 5
segundos.
8. Se le aplicó al poste una nueva película de adhesivo frotando durante 20
segundos.26
9. Se polimerizo la capa de adhesivo durante 10 segundos utilizando la
lámpara de fotocurado radi plus II SDI
10. Los conductos radiculares fueron acondicionados con un gel glicerinado
hidrosoluble KY utilizando un microbrush.
11. El poste fue cubierto con resina compuesta de fotocurado Llis A1 de FGM
y se insertó en el conducto , se marcó la superficie vestibular del poste con
lápiz y se retiró e insertó el conjunto (poste-resina) dos veces.
12. Se realizo la foto polimerización del mismo al interior del conducto
durante 20 segundos,
13. finalmente el poste anatómico se retiró del conducto y se fotopolimerizó
nuevamente durante 20 segundos por cada superficie.
6 esquema resumido de la elaboración de postes anatómicos
Los dientes fueron divididos aleatoriamente en 4 grupos n=7 . cada grupo recibió
un protocolo de cementación adhesivo diferente y fueron distribuidos de la
siguiente manera:
G1= Relyx U200, G2= Scotch Bond multirpropose/ RelyX ARC G3= ScotchBond
Universal/ Relyx Ultimate G4= H PO /ScotchBond Universal/ Relyx Ultimate.
3 427
7 Materiales utilizados en los diferentes protocolos de cementación.
Cementación Adhesiva
Para la cementación de los postes se cumplió el siguiente protocolo.
1. Los conductos radiculares se limpiaron con 10 ml de solución de NaOCl al
2.5%.
2. Posteriormente se irrigaron con 10 ml de agua destilada.
3. Los conductos se secaron durante 3 segundos con aire y finalmente dos
puntas de papel absorbente calibre 80.
El proceso de cementación se realizó por un solo operador de acuerdo a los
diferentes grupos experimentales, siguiendo las recomendaciones del fabricante
para cado uno de los sistemas.
El cemento fue manipulado e introducido en el conducto por medio de una jeringa
de insulina cero que funciona de la misma manera de que las jeringas centrix,
posteriormente se estabilizaron los postes con una ligera presión de los dedos;
se retiraron los excesos de cemento y el conjunto fue polimerizado por 40
segundos.
8 Jeringa de insulina cero - reemplazo de jeringa Centrix28
Después de la cementación, todas las raíces fueron almacenadas en tubos de
Eppendor con agua destilada a 37 ± 1 ° C durante una semana para simular la
humedad relativa y temperatura intraorales.
9 Eppendorf y olidef cz –humedad relativa.
Preparación de los especímenes para test mecánico
Las raíces fueron embebidas en compuesto de modelar de baja fusión con el fin
de fijarlos a el dispositivo de sujeción, cada una de las raíces fueron cortadas
perpendicularmente a su eje longitudinal con la ayuda de un disco de diamante
montado en una máquina de corte ISOMET 1000. Se obtuvieron discos con un
espesor medio de 1 mm ± 0,1 mm, posteriormente se midieron por medio de un
calibrador digital a 1 mm . Los cortes seriadas fueron realizados hasta la aparición
de gutapercha en la región apical.
10.,Preparación de los especímenes para el corte y obtención de discos.29
En cada uno de los discos obtenidos se estableció una marca para la definir cual
era la superficie mas coronal del disco. El primer disco de todas las raíces
coronarias se descartó debido al hecho de posibles excesos de cemento de
resina en esa región, que podían influir en los valores de resistencia de unión.
11 Discos radiculares de 1mm para prueba mecánicas.
Por cada raíz se obtuvieron seis cuerpos de prueba (discos), distribuidos de la
siguiente manera: tercio coronal (dos discos), tercio medio (dos discos), y tercio
apical (dos discos).
Los especímenes fueron almacenados de acuerdo al protocolo recibido y al tercio
radicular al que pertenecían en micro placas de 96 pozos que permitían su
organización por grupos sin perder la individualidad de cada muestra, y fueron
llevadas nuevamente al autoclave de aire caliente olidef cz durante 24 horas .
12 Almacenamiento de discos en microplacas divididos según protocolo de cementación
y tercio radicular.
Evaluación de la resistencia de unión
Los discos que se obtuvieron para cada grupo experimental se utilizarán para
evaluar la resistencia de la unión a través del ensayo de “push-out”.
Antes de realizar el test de push-out, los discos fueron fotografiados en ambos
lados, con un aumento de 40 X por medio de un microscopio óptico (Olympus,
modelo BX 51, Olympus, Tokio, Japón) para medir el diámetro coronal y apical30
del poste, con el fin calcular el área adhesiva para cada disco. Esta medición fue
realizada con ayuda del software image tool 2.0
13 Medición de los discos para determinar el área adhesiva.
El cuerpo de prueba (disco) fue colocado en un dispositivo metálico con una
pequeña abertura central, con su parte más coronal posicionada hacia abajo, de
modo que la carga ejercida sea una fuerza de compresión constante en la
dirección apico-coronal hasta la parte inferior del disco. Las puntas cilíndricas de
metal (actuador) tenían un diámetro mayor al del poste de fibra de vidrio con el fin
evaluar la resistencia adhesiva en la interface de cemento dentina y/o poste
anatómico y no la interface resina compuesta postes de fibra de vidrio. El
actuador se colocó en el centro de cada poste anatómico sin estresar las paredes
laterales de los conductos radiculares.
14 Pruebas de push out con maquina universal de ensayos INSTRON.31
El ensayo mecánico se realizó en una máquina de ensayo universal (INSTRON
Corp., Canton, MA, EE.UU.) con una célula de carga de 50 kg a una velocidad de
0,5 mm / min hasta la falla. Entonces, el valor de carga se registró en Newtons
(N) y se convirtió en MPa dividiendo el valor de carga (N) por el valor de la zona
adhesiva (mm2).
15 Falla del poste anatómico posterior a prueba mecánica.
La zona adhesiva (SL) se estimó por la fórmula utilizada para calcular el área de
la superficie lateral de un cono truncado:
SL = π (R + r) [(h2 + (R - r) 2] 0.5
Dónde:
π es la constante de 3,1416;
R representa el radio coronal del poste (mm);
r es el radio apical del poste (mm);
h es el grosor de los especímenes (mm).32
3. Resultados.
Tabla 1 -
Tabla. Valores promedios y desviación estándar de resistencia de unión (MPa) para los
diferentes sistemas de cementación en las diferentes regiones radiculares
SISTEMA DE .
CEMENTACIÓN
Cervical Media Apical
ARC 15,1 ± 1,1 A 8,1 ± 1,6 C 5,1 ± 1,7 D
U200 10,7 ± 1,6 B 11,1 ± 1,4 B 5,6 ± 1,7 CD
ULT SA 11,4 ± 1,2 B 11,6 ± 1,5 B 6,9 ± 1,2 CD
ULT CA 12,1 ± 1,7 B 12,5 ± 0,9 B 10,7 ± 1,0 B
Letras diferentes indican diferencias significativas (p < 0,05).
Los resultados mostraron que la doble interacción (sistema de cementación vs
región radicular) fue significativa (p < 0.001).
El valor promedio mas alto de resistencia de unión fue observado en el protocolo
de cementación Relyx ARC con Scotch Bond Mulpropose en el tercio cervical
radicular.
La fuerza de adhesión disminuye gradualmente desde el tercio cervical hasta
apical para todos los protocolos de cementación exceptuando al uso de grabado
acido, adhesivo universal y cemento resinoso relyx ultimate, el cual fue el único
capaz de mantener un promedio de fuerza adhesiva en los 3 tercio evaluados.33
El cemento relyx ARC por el contrario demostró la mayor fuerza de unión en el
tercio cervical, sin embargo también presentó la menor fuerza adhesiva en el
tercio apical, dejando evidencia de la mayor variabilidad en la fuerza entre el
postes anatómico y la dentina radicular al compararlo con los otros grupos
evaluados.
No ha evidencia estadísticamente significativa entre el grupo cementado con el
cemento auto grabador de polimerización química U200 y el grupo tratado con el
cemento de polimerización dual y un adhesivo universal, sin embargo los dos
presentan una notable disminución en la fuerza adhesiva en el tercio apical.34
4. Discusión.
La prueba mecánica seleccionada en este estudio fue push out de cortes
delgados debido a la evidencia encontrada refiere que es el método con mayor
eficiencia y confiabilidad para evaluar la resistencia de unión de postes a
dentina(12)
Los protocolos de cementación usados se basaron en el empleo de diferentes
sistemas adhesivos, se utilizaron adhesivos de 3 pasos (grabado, primer,
adhesivo) como el es caso del scotch bond multipropose, también sistemas
adhesivos de un solo paso como el Scotch bond universal , cementos resinosos
autograbadores como el U200, y el acondicionamiento previo del sustrato
dentinal con ácido fosfórico del sistema de un solo paso cada uno de ellos juntos
agentes cementantes de polimerización dual.
La técnica de postes anatómicos plantea una solución al tratamiento de dientes
con canales radiculares acampanados con mejores resultados en estudios in vitro
frente a el uso de un poste y complementar la discrepancia de espacio con el
cementante (63)(64) e incluso comparada con otras técnicas para lograr una
adaptación adecuada(10)(57) esto esta asociado, según autores como Vicci y
cols a un aumento en la presión hidráulica ejercida por la adaptación del poste
contra las paredes intraradiculares que resulta en la formación de una capa
hibrida mas uniforme y con un penetración a una mayor profundad al interior
de los túbulos del sistema adhesivo.
Diversos factores intervienen en la éxito de la cementación de postes reforzados
con fibras al interior del conducto, algunos asociados a las características de la
dentina tratada endodonticamente, otros a la técnica de cementación y
finalmente otros al poste como tal; con respecto a este ultimo, cuando se realizan
postes anatómicos se incluyen otra serie de variables asociadas al tipo de resina
compuesta empleada para logar el ajuste a la morfología del canal radicular, esto
conlleva a la necesidad de investigar que efectos tienen en el grado de35
conversión, algunas variables como el tamaño de la partículas de relleno y el
color utilizado para la fabricación del postes anatómico.
En este estudio el nivel radicular influyó en la fuerza adhesiva en todos los grupos
excepto el ULT AC, mostrando una reducción progresiva de cervical hacia apical
que coincide con lo planteado por Kalkan y cols en 2006, sin embargo difiere a lo
encontrado por Deleprane y cols 2016, ya que en su estudio la reducción en los
valores de fuerza de adhesión se presentó hacia cervical independiente del
sistema adhesivo y el agente cementante empleado.
Esta disminución en la fuerza de adhesión en sentido cervico- coronal puede
asociarse a diversas causas, una de ellas es la diferencia estructural dada por la
discrepancia en la densidad de los túbulos dentinales a lo largo de la raíz y la
dificultad para controlar la humedad en tercio apical(48). Este efecto también
puede explicarse -a pesar de emplear postes de vidrio translucidos - debido a la
atenuación en la intensidad de luz dada por la distancia, la cual es necesaria para
la activación de los foto iniciadores de los cementos duales empleados. Es
importante tener en cuenta que el porcentaje y tamaño de relleno así como el
color de la resina compuesta utilizada para la elaboración del poste anatómico
directo pueden atenuar la intensidad de foto polimerización.
En este orden de ideas es necesario establecer cuales son las características de
la resina compuesta necesarias para mantener un buen desempeño mecánico y
que a sus vez favorezca la foto activación del cementante incluso en su nivel
apical.
Es necesario tener especial cuidado con el empleo del acondicionamiento con
acido fosfórico al 37%, dado que puede generar una degradación mayor del
colágeno de la dentina intra-radicular, la cual fue previamente expuesta a
irrigantes como NaOCl y EDTA, además de provocar la desmineralización que
puede aumentar el modulo elástico de la misma. Algunos autores postulan que el
empleo de este ácido a nivel intra-radicular para la cementación de postes deja
una zona de colágeno libre que no pertenece a la capa hibrida la cual puede
alterar la estabilidad en el tiempo de la adhesión y contribuir con la micro filtración
(65).
Ishizuka y cols y Inoue y cols citados por Ekambaram encontraron que tratar la
dentina intra-radicular con sustancias con pH bajos como el ácido cítrico al 50% y
ácido orto fosfórico al 37% mejoran la fuerza de unión entre esta y los cementos
resinosos, adicionalmente algunos estudios como los realizados por Goracci y36
cols y Ferrari y cols demostraron que el uso de sistemas adhesivos que requieren
de grabado ácido y enjuague previo resultan en valores de fuerza de adhesión
significativamente mayores respecto a los adhesivos autograbadores para la
cementación de postes de fibra de vidrio. Sin embargo, en el presente estudio el
uso de un sistema adhesivo universal para el cual un 33% de su peso era ácido
fosfórico, no mostró diferencias estadísticamente significativas en los valores de
fuerza de adhesión en los tercios cervical y medio al compararlos con la
aplicación del mismo adhesivo con un acondicionamiento previo de la dentina con
acido fosfórico al 37%, inclusive es posible encontrar la misma situación al
compararlos con cementos con monómeros ácidos autograbadores como el Relyx
U200. Algunos autores favorecen el uso de cementos autograbadores frente a los
convencionales debido a que la técnica es menos sensible (67).
El resultado favorable en todos los tercios del grupo 4 se puede atribuir no solo a
un sustrato que favorece la penetración del sistema adhesivo causado por el
acondicionamiento con ácido fosfórico, sino también a la inclusión de partículas
con la capacidad de inducir la polimerizacion química del sistema adhesivo dentro
del agente cementante, que pueden tener efecto en donde los foto iniciadores del
adhesivo no fueron alcanzados debido a la atenuación por distancia de la
intensidad del haz de luz y la atenuación propia del material. Es importante tener
en cuenta que el acondicionamiento ácido intraradicular debe ser
cuidadosamente realizado, con un gel que cuente con la tixotropia adecuada para
evitar la difusión del mismo y de este modo también conseguir una mejor
neutralización de la desmineralización mediante el lavado.
La hipótesis previamente establecida, en cuanto a los resultados obtenidos en el
grupo 4, puede soportarse en lo planteado en el perfil técnico del cemento Relyx
Ultimate, en donde el fabricante postula la posibilidad de autocurado del
adhesivo Scotch bond universal gracias a la inclusión de activadores químicos
que ellos denominan “ Dark Cure Activator” en la pasta catalizadora. A pesar de
que en el perfil técnico no hay una descripción clara de la molécula funcional,
según un informe verbal esta molécula esta compuesta por sales de tolueno.
En la literatura es posible encontrar que algunos estudios favorecen el uso de
sistemas adhesivos que en su composición tengan monómeros ácidos que
permitan el auto-acondicionamiento del sustrato, esto lo comprueban Sarkis-
Onofre y cols en su revisión sistemática y meta análisis en el 2014 (65) , quienes
también comentan sobre el alto riesgo de sesgo y heterogeneidad en los
resultados de su investigación. Sin embargo, también es posible encontrar37
autores que promueven el uso del grabado ácido previo ya que presenta un mejor
desempeño adhesivo.
Los resultados obtenidos en el presente estudio favorecen el uso del grabado
total con un cemento de curado dual y un adhesivo universal dado que fue el
único protocolo de cementación que presentó valores de fuerza de unión
similares en todos los tercios radiculares.Anexo B. Nombrar el anexo B de acuerdo con su contenido 38
5. Conclusiones y recomendaciones
5.1 Conclusiones
Dentro de las limitaciones de este estudio in-vitro se puede concluir que:
El desempeño del cemento resinoso de polimerización dual Relyx Ultimate con el
uso de un adhesivo universal como autograbador y el cemento de auto
polimerización y aurograbadador Relyx U 200 fue similar en los 3 niveles
radiculares.
El protocolo de cementación que emplea grabado previo con acido fosfórico al
37%, la aplicación de un adhesivo universal Scotch Bond Universal y el cemento
resinoso de polimerizacion dual puede aumentar la supervivencia de postes
anatómicos.
5.2 Recomendaciones
Es necesario desarrollar estudios que permitan establecer cual es la resina
compuesta mas apropiada para la elaboración de postes anatómicos.
Estudios in vitro que evalúen el grado de conversión, la microfiltración y
envejecimiento de los sistemas adhesivos evaluados otorgarían la posibilidad de
establecer con mayor certeza un protocolo de cementación con mayor taza de
éxito clínico.
El seguimiento de casos clínicos permitiría evaluar la supervivencia y el tipo de
falla de una manera más precisa.Anexo B. Nombrar el anexo B de acuerdo con su contenido 39
6. Bibliografía
1. Baba NZ, Goodacre CJ. Restoration of endodontically treated teeth :
contemporary concepts and future perspectives. Endod Top. 2014;31:68–83.
2. Cheung W. A review of management of endodontically treated teeth. J Chem
Inf Model [Internet]. 2013;53(9):1689–99. Available from:
http://dx.doi.org/10.14219/jada.archive.2005.0232
3. Baba NZ, Golden G, Goodacre CJ. Nonmetallic Prefabricated Dowels: A
Review of Compositions, Properties, Laboratory, and Clinical Test Results. J
Prosthodont [Internet]. 2009 Aug [cited 2016 Sep 4];18(6):527–36. Available
from: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1532-849X.2009.00464.x
4. Goracci C, Ferrari M. Current perspectives on post systems: A literature
review. Aust Dent J. 2011;56(SUPPL. 1):77–83.
5. Fokkinga WA, Kreulen CM, Vallittu PK. A Structured Analysis of In Vitro
Failure Loads and Failure Modes of Fiber , Metal , and Ceramic Post-and-
Core Systems. 2004;(August 2016):476–82.
6. : S. A Comparison of the fracture resistance of endodontically treated teeth
using three different post systems. . . J Prosthet Dent. 2006;3(2):69–76 .
7. Grandini S, Sapio S, Simonetti M. Use of Anatomic Post and Core for
Reconstructing an Endodontically Treated Tooth: A Case Report. J Adhes
Dent. 2003;5(5):243–7.
8. Martelli H, Pellizzer EP, Rosa BT, Lopes MB, Gonini A. Fracture resistance
of structurally compromised root filled bovine teeth restored with accessory
glass fibre posts. Int Endod J. 2008;41(8):685–92.
9. Lui JL. Composite resin reinforcement of flared canals using light-
transmitting plastic posts. Quintessence Int [Internet]. 1994 May [cited 2016
Sep 11];25(5):313–9. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7938415
10. Mongruel Gomes G, Maria Mongruel Gomes O, Carlos Gomes J, Loguercio
AD, Lincoln Calixto A, Reis A. Evaluation of Different Restorative Techniques
for Filling Flared Root Canals: Fracture Resistance and Bond Strength After
Mechanical Fatigue. J Adhes Dent. 2014;16(16):267–76.
11. De Santis R, Mollica F, Prisco D, Rengo S, Ambrosio L, Nicolais L. A 3D
analysis of mechanically stressed dentin-adhesive-composite interfaces
using X-ray micro-CT. Biomaterials. 2005;26(3):257–70.Anexo B. Nombrar el anexo B de acuerdo con su contenido 40
12. Goracci C, Tavares AU, Fabianelli A, Monticelli F, Raffaelli O, Cardoso PC,
et al. The adhesion between fiber posts and root canal walls: Comparison
between microtensile and push-out bond strength measurements. Eur J Oral
Sci. 2004;112(4):353–61.
13. Schwartz RS, Fransman R. Adhesive dentistry and endodontics: materials,
clinical strategies, and procedures for restoration of access cavities: a
review. J Endod. 2005;31(3):151–65.
14. Bitter K, Paris S, Pfuertner C, Neumann K, Kielbassa AM. Morphological and
bond strength evaluation of different resin cements to root dentin. Eur J Oral
Sci. 2009;117(3):326–33.
15. Van Meerbeek B, Van Landuyt K, De Munck J, Hashimoto M, Peumans M,
Lambrechts P, et al. Technique-sensitivity of contemporary adhesives. Dent
Mater J. 2005;24(1):1–13.
16. Tay FR, Loushine RJ, Lambrechts P, Weller RN, Pashley DH. Geometric
factors affecting dentin bonding in root canals: a theoretical modeling
approach. J Endod [Internet]. 2005;31(8):584–9. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16044041
17. Muñoz MA, Luque I, Hass V, Reis A, Loguercio AD, Bombarda NHC.
Immediate bonding properties of universal adhesives to dentine. J Dent.
2013;41(5):404–11.
18. Bru E, Forner L, Llena C, Almenar A. Fibre post behaviour prediction factors.
A review of the literature. J Clin Exp Dent. 2013;5(3):150–3.
19. Cagidiaco , Goracci C. Clinical studies of fiber posts: a literature review. …
Int J … [Internet]. 2008;(September 2005). Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18717092
20. Nanci A. Ten Cate‟s Oral Histology. 8th ed. osby Elsevier, editor. Quebec;
2013. 191–238 p.
21. Pashley DH. DYNAMICS OF THE PULPCHDENTIN COMPLEX.
1996;7(2):104–33.
22. Kishen A. Mechanisms and risk factors for fracture predilection in
endodontically treated teeth. 2006;(17):57–83.
23. Tjäderhane L, Carrilho MR, Breschi L, Tay FR, Pashley DH. Dentin basic
structure and composition-an overview. Endod Top [Internet]. 2009;20(1):3–
29. Available from: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1601-1546.2012.00269.x
24. Torres Reyes LM, Torres Rodríguez C. Caracterización De La Dentina
Tratada Endodónticamente. Rev Fac Odontol Univ Antioquia. 2014;25:372–
88.
25. Dietschi D, Duc O, Krejci I, Sadan A. Biomechanical considerations for the
restoration of endodontically treated teeth: a systematic review of the
literature, Part II (Evaluation of fatigue behavior, interfaces, and in vivo
studies). Quintessence Int. 2008;39(2):117–29.
26. Haapasalo M, Shen Y, Qian W, Gao Y. Irrigation in Endodontics. Dent Clin
North Am [Internet]. 2010;54(2):291–312. Available from:
http://dx.doi.org/10.1016/j.cden.2009.12.001
27. Heydecke G, Peters MC. The restoration of endodontically treated, single-
rooted teeth with cast or direct posts and cores: A systematic review. JAnexo B. Nombrar el anexo B de acuerdo con su contenido 41
Prosthet Dent. 2002;87(4):380–6.
28. Ring ME. Dentistry: An Illustrated History. New York, NY.: Abradale-Mosby.;
1992.
29. Grandini S. Basic and clinical aspects of selection and application of fiber
posts. 2004;1–142.
30. Juloski J, Radovic I, Goracci C, Vulicevic ZR, Ferrari M. Ferrule effect: A
literature review. J Endod [Internet]. 2012;38(1):11–9. Available from:
http://dx.doi.org/10.1016/j.joen.2011.09.024
31. Juloski J, Apicella D, Ferrari M. The effect of ferrule height on stress
distribution within a tooth restored with fibre posts and ceramic crown: A
finite element analysis. Dent Mater [Internet]. 2014;30(12):1304–15.
Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.dental.2014.09.004
32. Santos-Filho PCF, Veríssimo C, Soares PV, Saltarelo RC, Soares CJ,
Marcondes Martins LR. Influence of ferrule, post system, and length on
biomechanical behavior of endodontically treated anterior teeth. J Endod.
2014;40(1):119–23.
33. Rayyan MR, Aldossari RA, Alsadun SF, Hijazy FR. Accuracy of cast posts
fabricated by the direct and the indirect techniques. J Prosthet Dent
[Internet]. 2016;1–5. Available from:
http://dx.doi.org/10.1016/j.prosdent.2016.02.002
34. Al-Omari WM, Zagibeh AM. The retention of cast metal dowels fabricated by
direct and indirect techniques. J Prosthodont. 2010;19(1):58–63.
35. Mezzomo E. REHABILITACION ORAL CONTEMPORANEA. Amolca, editor.
2010.
36. Raedel M, Fiedler C, Jacoby S, Boening KW. Survival of teeth treated with
cast post and cores: A retrospective analysis over an observation period of
up to 19.5 years. J Prosthet Dent [Internet]. 2015;114(1):40–5. Available
from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022391315000645
37. Fernandes AS, Shetty S, Coutinho I. Factors determining post selection: A
literature review. J Prosthet Dent. 2003;90(6):556–62.
38. Gómez-Polo M, Llidó B, Rivero A, Del Río J, Celemín A. A 10-year
retrospective study of the survival rate of teeth restored with metal
prefabricated posts versus cast metal posts and cores. J Dent.
2010;38(11):916–20.
39. Zhou L, Wang Q. Comparison of fracture resistance between cast posts and
fiber posts: A meta-analysis of literature. J Endod [Internet]. 2013;39(1):11–
5. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.joen.2012.09.026
40. Figueiredo FED, Martins-Filho PRS, Faria-E-Silva AL. Do metal post-
retained restorations result in more root fractures than fiber post-retained
restorations? A systematic review and meta-analysis. J Endod.
2015;41(3):309–16.
41. Preethi G, Kala M. Clinical evaluation of carbon fiber reinforced carbon
endodontic post, glass fiber reinforced post with cast post and core: A one
year comparative clinical study. J Conserv Dent [Internet]. 2008 Oct [cited
2016 Oct 10];11(4):162–7. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20351975Anexo B. Nombrar el anexo B de acuerdo con su contenido 42
42. Juloski J, Fadda GM, Monticelli F, Fajó-Pascual M, Goracci C, Ferrari M.
Four-year Survival of Endodontically Treated Premolars Restored with Fiber
Posts. J Dent Res [Internet]. 2014;93(7 Suppl):52S–58S. Available from:
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=4293717&tool=pm
centrez&rendertype=abstract
43. Naumann M, Blankenstein F, Dietrich T. Survival of glass fibre reinforced
composite post restorations after 2 years - An observational clinical study. J
Dent. 2005;33(4):305–12.
44. Theodosopoulou JN, Chochlidakis KM. A Systematic Review of Dowel (Post)
and Core Materials and Systems. J Prosthodont [Internet]. 2009 Aug [cited
2016 Aug 28];18(6):464–72. Available from:
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1532-849X.2009.00472.x
45. Sarkis-Onofre R, Jacinto RDC, Boscato N, Cenci MS, Pereira-Cenci T. Cast
metal vs. glass fibre posts: A randomized controlled trial with up to 3 years of
follow up. J Dent. 2014;42(5):582–7.
46. Rasimick BJ, Wan J, Musikant BL, Deutsch AS. A Review of Failure Modes
in Teeth Restored with Adhesively Luted Endodontic Dowels. J Prosthodont.
2010;19(8):639–46.
47. Daleprane B, Pereira CNB, Bueno AC, Ferreira RC, Moreira AN, Magalhães
CS. Bond strength of fiber posts to the root canal: Effects of anatomic root
levels and resin cements. J Prosthet Dent [Internet]. 2016;1–9. Available
from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022391316001414
48. Ekambaram M, Yiu CKY, Matinlinna JP. Bonding of adhesive resin to
intraradicular dentine: A review of the literature. Int J Adhes Adhes [Internet].
2015;60:92–103. Available from:
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2015.04.003
49. Hanabusa M, Mine A, Kuboki T, Momoi Y, Van Ende A, Van Meerbeek B, et
al. Bonding effectiveness of a new “multi-mode” adhesive to enamel and
dentine. J Dent [Internet]. 2012;40(6):475–84. Available from:
http://dx.doi.org/10.1016/j.jdent.2012.02.012
50. Monticelli F, Osorio R, Albaladejo A, Aguilera FS, Ferrari M, Tay FR, et al.
Effects of adhesive systems and luting agents on bonding of fiber posts to
root canal dentin. J Biomed Mater Res - Part B Appl Biomater.
2006;77(1):195–200.
51. Kalkan M, Usumez A, Ozturk AN, Belli S, Eskitascioglu G. Bond strength
between root dentin and three glass-fiber post systems. J Prosthet Dent.
2006;96(1):41–6.
52. Daleprane B, Nemesio de Barros Pereira C, Oréfice R, Bueno A, Vaz R,
Moreira A, et al. The Effect of Light-curing Access and Different Resin
Cements on Apical Bond Strength of Fiber Posts. Oper Dent [Internet].
2013;100:93–100. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24147746
53. Rezende EC. Effects of Dentin Moisture on Cementation of Fiber Posts to
Root Canals. 2016;18(1):29–34.
54. Ferrari M, Carvalho C a, Goracci C, Antoniolli F, Mazzoni a, Mazzotti G, et
al. Influence of luting material filler content on post cementation. J Dent Res.Anexo B. Nombrar el anexo B de acuerdo con su contenido 43
2009;88(10):951–6.
55. Mannocci F, Innocenti M, Ferrari M, Watson TF. Confocal and scanning
electron microscopic study of teeth restored with fiber posts, metal posts,
and composite resins. J Endod. 1999;25(12):789–94.
56. De oliveira Souza AC, Papaiz Goncalves F, Costa Anami L, Marques de
Melo R, Bottino M, Valandro L. Influence of Insertion Techniques for Resin
Cement and Mechanical Cycling on the Bond Strength Between Fiber Posts
and Root Dentin. J Adhes Dent. 2015;17:175–80.
57. Clavijo VGR, Reis JMDSN, Kabbach W, Silva ALFE, Oliveira Junior OB De,
Andrade MF De. Fracture strength of flared bovine roots restored with
different intraradicular posts. J Appl Oral Sci [Internet]. 2009;17(6):574–8.
Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20027429
58. Bonfante G, Kaizer OB, Pegoraro LF, do Valle AL. Fracture strength of teeth
with flared root canals restored with glass fibre posts. Int Dent J [Internet].
2007;57(3):153–60. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17695735
59. Gomes G, Monte-Alto R, Santos G, Fai C, Loguercio A, Gomes O, et al. Use
of a Direct Anatomic Post in a Flared Root Canal: A Three-year Follow-up.
Oper Dent [Internet]. 2015;14–275–T. Available from:
http://www.jopdentonline.org/doi/10.2341/14-275-T
60. Cardenas A, Siqueira F, Davila-Sanchez A, Gomes GM, Reis A, Gomes JC.
Four-year Follow-up of a Direct Anatomical Fiber Post and Esthetic
Procedures: A Case Report. Oper Dent [Internet]. 41(4):363–9. Available
from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27351079
61. Goracci C, Grandini S, Bossù M, Bertelli E, Ferrari M. Laboratory
assessment of the retentive potential of adhesive posts: A review. J Dent.
2007;35(11):827–35.
62. Soares CJ, Santana FR, Castro CG, Santos-Filho PCF, Soares P V., Qian F,
et al. Finite element analysis and bond strength of a glass post to
intraradicular dentin: Comparison between microtensile and push-out tests.
Dent Mater. 2008;24(10):1405–11.
63. Al-Assar RMA, Abd El-Ghani OS, Mandour MH. Effect of relining, cement
type, and thermocycling on push-out bond strength of fiber reinforced posts.
Futur Dent J [Internet]. 2015;1(1):13–22. Available from:
http://dx.doi.org/10.1016/j.fdj.2015.11.001
64. da Silveira-Pedrosa D, Martins L, Sinhoreti M, L C-S, Sousa-Neto M, D
Costa J, et al. Push-out Bond Strength of Glass Fiber Posts Cemented in
Weakened Roots with Different Luting Agents. 2016;17(February):119–24.
65. Sarkis-Onofre R, Skupien J, Cenci M, Moraes R, Pereira-Cenci T. The Role
of Resin Cement on Bond Strength of Glass-fiber Posts Luted Into Root
Canals: A Systematic Review and Meta-analysis of In Vitro Studies. Oper
Dent [Internet]. 2014;39(1):E31–44. Available from:
http://www.jopdentonline.org/doi/abs/10.2341/13-070-LIT
66. Bitter K, Meyer-Lueckel H, Priehn K, Kanjuparambil JP, Neumann K,
Kielbassa AM. Effects of luting agent and thermocycling on bond strengths to
root canal dentine. Int Endod J. 2006;39(10):809–18.Anexo B. Nombrar el anexo B de acuerdo con su contenido 44
67. Skupien JA, Sarkis-Onofre R, Cenci MS, Moraes RR De, Pereira-Cenci T. A
systematic review of factors associated with the retention of glass fiber posts.
Braz Oral Res [Internet]. 2015;29(1):1–8. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26083089